Voıer: Bestimmung der Elastieitäts-Constanten des Kupfers. 967 
Die Mittel der Messungen in den beiden Lagen, welche bei 
Wiederholungen nur um einzelne Zehntel Sealentheile verschieden 
gefunden wurden, sind folgende 
1. 7428.77 12283 °0127.0. 73277809 
92,417 FEIERTE TI A, 
Mittel: D=122,607= 0.9793”" 
1E.3>738.07: 3738.60 9 1388 727.3 1859 
130.477 438.0. ,7138:12. 100,8 85:1 
Mittel: D= 127.0" = 1.020” 
BI..038.3° 133.0° /1352::8 330.5 1390 
EFF TIBOO ERS 
Mittel: D = 131.7" = 1.052" 
IM. 77984713 1:7 2138 P 7 99.27.10 
98.2369 VRR ER, 
Mittel:°D ='130:6%=.1.045®. 
Die Breitemesungen sind weniger von Einfluss auf die Resultate. 
Ich theile nur die an fünf gleich weit von einander befindlichen 
Stellen gefundenen Mittelwerthe mit und zwar in Millimetern. Da 
die schmalen Seitenflächen ziemlich abgerundet waren, sind diese 
Messungen an verschiedenen Stellen vorgenommen worden. Das Mittel 
der auf denselben Querschnitt bezüglichen Messungen ist trotzdem 
nur bis auf höchstens 0.01”” genau. 
l. 5.43 5.46 5.47 549 5-47: 
ige: Bea, 
I. 5.50 5.51 5.49 5.47 5.365. 
Mittel: B= 5.48. 
1.3.83 9.89: 2.54: 3.88 3,76. 
Mittel: B = 3.84: 
IV. 4.00 3.98 3.95 3-93 3-94- 
Mittel: B = 3.955. 
Die Messung der Biegungen wurde in der in früheren Arbeiten 
beschriebenen Weise angestellt. Ich gebe nur die Mittelwerthe von 
bei 3 bis 5 Belastungen mit je 3 bis 4 Einstellungen erhaltenen Zahlen 
in Trommeltheilen des benutzten Mikrometermikroskopes, von denen 
1009 auf ein Millimeter gehen. Die unter ı. aufgeführten Werthe 
waren bei derselben Lage des Stäbchens an gegenüberliegenden 
Stellen der Mikrometerschraube gemessen, die unter 2. in der umge- 
kehrten Lage. $ giebt in Celsius-Graden die Temperatur, von welcher 
die Resultate sieh sehr stark abhängig fanden. 
ı W, Voısr, Pose. Ann. Erg. Bd. VII, S.ı, 1875. 
